Vorkiufige Mitteilung- über das System CaSi O s — Mn Si 0„. 393 
eine Schmelze hergestellt und unter denselben Bedingungen kri- 
stallisieren gelassen. Die Kristalle waren homogen, und der optische 
Charakter der Kristalle entsprach dem der natürlichen Rhodonite, 
also optisch negativ. Der Rhodonit von Pajsberg enthält 
8,13 °/o CaO; wenn man nun zu synthetischem Rhodonit in 
wachsender Menge Calci um metasilikat hinzufügt, so erhält 
man tatsächlich Kristalle, die bis zu einem Gehalt von 80°/o CaSi0 3 
optisch negativ kristallisieren (das hexagonale Kalksilikat ist 
optisch positiv), nur die Mischung 90 °/o Ca Si 0 3 , 10 % Mn Si 0 3 
besteht aus optisch positiven Kristallen. Gleichzeitig vermindert 
sich auch der Achsenwinkel, der beim Rhodonit groß (ca. 70 °) 
und beim reinen Kalksilikat (ca. 0 — 8°) ist. 
Über die Lichtbrechungsverhältnisse der Mischungen zwischen 
MnSi0 3 und CaSi0 3 gibt folgende Tabelle einen Überblick: 
Zusammensetzung 
in Mol.-°/o. 
Mittlere 
Licht- 
brechung 
Optischer 
Charakter der 
Doppel- 
brechung 
Anmerkung 
Ca Si 0 3 
MnSiOg 
100 
0 
1,636 
positiv 
90 
10 
1,639 
„ 
Weil die Skala des Refrak- 
80 
20 
1,648 
negativ 
tometers von Abbe-Pülf- 
70 
30 
1,658 
7) 
rich nur bis 1,70 reicht, 
60 
40 
1,666 
„ 
konnten die Brechungs- 
50 
50 
1,678 
» 
exponenten der beiden 
40 
eo 
1,687 
» 
letzten Mischungen (höher 
30 
70 
1,698 
als 1,70) nicht bestimmt 
20 
80 
— 
7) 
werden. 
10 
90 
— 
7) 
0 
100 
1 
1,714 
positiv 
Die Brechungsquotienten deuten, ebenso wie die übrigen phy- 
sikalischen Eigenschaften, auf eine isomorphe bezw. iso dimorphe 
Mischungsreihe. 
Wenn man CaSi0 3 mit CaF 2 zusammenschmilzt, so erhält 
man bekanntlich nicht das hexagonale (monokline) CaSi0 3 , sondern 
den bei tieferen Temperaturen stabilen wirklichen Wollastonit, der 
optisch negativ ist. Es wäre möglich, daß auch bei Rhodonit durch 
Zusätze (Mn P 2 , Mn Cl 2 ) eine bei tieferen Temperaturen stabile, 
optisch negativ kristallisierende Form entsteht. Aber die zu diesem 
Zweck ausgeführten Versuche gaben jedesmal dasselbe Produkt 
wie ohne Zusätze, nämlich optisch positive Kristalle. Flußmittel 
verändern die physikalischen Eigenschaften des Rhodonits nicht. 
Zusammenfassung. Künstliches Mangansilikat kristalli- 
siert in Kristallen, die dem natürlichen Rhodonit entsprechen, aber 
